80 
SitziingslDericbte 
eisenbestimmaug in Silicaten kann, abgesehen von der Belästigung 
des Experimentirenden durch das Chlorgas, wenn dasselbe nicht rasch 
aus dem Arbeitsraum entweicht, namentlicb bei einiger Uebung in¬ 
sofern als ganz zuverlässig betrachtet werden, als man sicher ist, 
durch das vorhergehende Glühen des Gesteinspulvers im Wasserstoff¬ 
strome leicht lösliche (wasserhaltige) Silicate unlöslich und das redu- 
cirte Eiseuoxydoxydul für den Angriff des Chlorgases leichter zu¬ 
gänglich zu machen. Was die Einwirkung des Chlors auf die Silicate 
betrifft, so lehrte der Versuch, dass bei einer angewendeten Menge 
von ca. 3 Gr. im geglühten Rückstände mit Sodalauge 0,61 % SiOg 
ausgezogen werden konnten; in der wässrigen Lösung des Rückstan¬ 
des waren neben Eisenchlorid 0,46 '^/o CaO vorhanden. Als das Ba¬ 
saltpulver vor dem Glühen mit Sodalauge behandelt wurde, erhielt 
man 1,6 °/o Si02. Die Lösung des Eisenchlorids wird mit Chlorwas- 
serstoösäure versetzt, der Rückstand wird mit kochendem Wasser 
ausgesüsst, das Kugelrohr erst mit heissem Wasser und dann mit 
Chlorwasserstoffsäure ausgespült und diese Ijösung nebst der wässrigen 
vom Rückstände mit der ersteren vereinigt und eingedampft; die 
trockne Masse wird mit Säure aufgenommen, etwaige Kieselsäure ab 
filtrirt und in der Lösung das Eisen mit Ammoniak gefällt. 
Nach den auf diese Weise gefundenen Werthen ergibt sich der 
Gehalt an Magneteisen im Mittel zu 
3,215 FesO, -f 1,95 FeTiOg, 
d. h. Magneteisen und octaedrisches Titaneisen in isomorpher Ver- 
VI II IV 
biudung, indem FeOg durch FeTiO^ vertreten wird (nach Rammeisberg). 
Hr. Troost in Frickhofen^ v/elcher die Berechtigung zur in¬ 
dustriellen Auswerthung der Eisbildungen der Dornburg erworben 
hat, gab mir ein Stückchen Eisen, welches er durch Schmelzen dieses 
Basalts in einem mit Kohle gefütterten Tiegel, ohne sonstige Zuschläge, 
erhalten hat. Dasselbe ist ein feinstrahliges, weisses Roheisen, in 
welchem rothe Körnchen sich eingeschlossen finden; diese letzteren 
bestehen aus einer Legirung von Eisen und Kupfer. Das Roheisen 
zeigt folgende Zusammensetzung, in welcher der Kohlenstoffgehalt 
durch Differenz ermittelt ist. 
Fe = 91.41 
Cu = 3,79 
C = 4,48 
Si = 0,08 
S = 0,23 
99,99 
spec. Gew. = 7,66. Spuren von Mn und P. 
Es muss also in dem Basalt, wiewohl unter dem Mikroskop 
nicht erkennbar, Kupferkies enthalten sein, ein accessorischer Ge¬ 
mengtheil des Basalts, der bisher als solcher nicht bekannt war. 
